## Jurnal

## Talenta Sipil
Vol 7, No 1 (2024): Februari, 414-420 Publisher by Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Batanghari ISSN 2615-1634 (Online), DOI 10.33087/talentasipil.v7i1.495

## Pemanfaatan Kombinasi Limbah Fly Ash dan Bottom Ash Dalam Campuran Mortar Untuk Paving Block
Yuri Khairizal*, Ibrahim, Julian Fikri, Didi Yuda Wiranata, Tody Amanah, Mahmuda, Sumiati
Politeknik Negeri Sriwijaya *Correspondence: yuri.khairizal@polsri.ac.id
Abstrak. Berbagai alternatif solusi untuk mengurangi limbah terus dicari dan dikembangkan. Hal ini termasuk fly  ash dan bottom  ash yang  merupakan  limbah  hasil  pembakaran  batu  bara,  salah  satunya  dihasilkan  oleh Pembangkit  Listrik  Tenaga  Uap  (PLTU).  Sehingga  kebutuhan  akan  listrik  yang  meningkat  juga  akan  diikuti peningkatan  jumlah  limbah  ini.  Pemanfaatan  limbah  jenis  ini  dilakukan  pada  berbagai  bidang  ilmu,  seperti pertanian,  industri  dan  yang  cukup  banyak  di  bidang  konstruksi.  Sebagai  salah  satu  bidang  yang  terus  selalu berkembang  seiring  kebutuhan  masyarakat  untuk  tinggal  dan  bergerak,  pemanfaatan  dalam  bidang  konstruksi akan  berpotensi  besar  sebagai  salah  satu  solusi  pengurangan  limbah  ini.  Pemanfaatan fly  ash dan bottom  ash pada campuran bahan konstruksi sebagai penambah mutu atau hanya sekadar pengurangan penggunaan material alam terus dilakukan. Penelitian ini akan fokus pada pemanfaatan limbah pada persentase yang besar pada skala produk  konstruksi.  Substitusi  pada  komposisi  campuran  mortar  yang  merupakan  produk  awal  menunjukkan adanya  pengaruh  peningkatan  mutu  pada  persentase  yang  relatif  rendah  pada  variasi  yang  digunakan  pada penelitian  ini.  Namun,  substitusi  limbah  ini  secara  penuh  sebagai  pengganti  material  alam  yaitu  agregat  halus masih termasuk dalam rentang yang cukup baik, terutama pada komposisi campuran mortar yang dengan target mutu yang relatif rendah atau pada rasio komposisi dengan lebih banyak material agregat dibandingkan semen atau pengikat.
Kata Kunci : abu terbang; abu dasar; limbah; mortar; bata beton.
Abstract. Various alternative solutions to  reduce waste continue to  be sought  and developed. This includes fly ash  and  bottom  ash  which  are  waste  products  from  burning  coal,  one  of  which  is  produced  by  Steam  Power Plants  (PLTU).  So  the  increasing  need  for  electricity  will  also  be  followed  by  an  increase  in  the  amount  of waste. This type of  waste is utilized in various fields of science, such as agriculture, industry and quite a lot in the  construction  sector.  As  a  field  that  continues  to  develop  along  with  people's  need  to  live  and  move, utilization  in  the  construction  sector  has  great  potential  as  a  solution  to  reduce  this  waste.  The  use  of  fly  ash and bottom ash in construction material mixtures as a quality enhancer or simply to reduce the use of natural materials continues to be carried out. This research will focus on the utilization of waste at a large percentage on  a  construction  product  scale.  Substitution  in  the  composition  of  the  mortar  mixture  which  is  the  initial product  shows  the  effect  of  improving  quality  at  a  relatively  low  percentage  in  the  variations  used  in  this research.  However,  the  full  substitution  of  this  waste  as  a  substitute  for  natural  materials,  namely  fine aggregate,  is  still  in  a fairly  good  range,  especially  in  the  composition  of  mortar  mixtures  with  relatively  low quality targets or in composition ratios with more aggregate material than cement or binder.
Keywords: fly ash ; bottom ash ; waste ; mortar ; paving block . .

## PENDAHULUAN
Masalah  limbah  merupakan  tantangan  bagi  hampir  seluruh  aspek  dalam  perkembangan  suatu wilayah. Industri yang merupakan salah satu parameter perkembangan suatu wilayah termasuk dalam penyumbang limbah  yang cukup besar pada lingkungan. Aspek lingkungan ini akan saling berkaitan dengan  aspek-aspek  lain,  seperti  masyarakat,  ekonomi  dan  lainnya.  Berbagai  alternatif  solusi  masih terus  dicari  dan  dimaksimalkan  dengan  harapan  dapat  menghilangkan  permasalahan  ini,  atau setidaknya dapat mengurangi dampak dari permasalahan ini bagi lingkungan.
Salah  satu  yang  erat  kaitannya  dengan  industri  dan  juga  fasilitas  masyarakat  pada  umumnya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Sebagai salah satu jenis penghasil tenaga listrik yang dapat dimanfaatkan luas bagi masyarakat, PLTU juga menjadi penyumbang limbah bagi lingkungan. Hal ini disebabkan karena hasil proses pembakaran batu bara yang terjadi akan menghasilkan limbah berupa abu sisa pembakaran, yang umumnya disebut abu terbang ( fly ash ) dan abu dasar ( bottom ash) .
Salah  satu  cara  untuk  mengurangi  abu  sisa  pembakaran  ini  adalah  dengan  melakukan pemanfaatan limbah ini untuk ditambahkan atau disubstitusikan kepada material lain sebagai alternatif material  pengganti.  Pemanfaatan  limbah fly  ash dan bottom  ash ini  telah  dilakukan  pada  berbagai aspek penerapan ilmu. Pemanfaatan limbah fly ash sebagai koagulan telah coba diteliti oleh Abidin & Leksono  (2021).  Industri  hulu  konstruksi  seperti  industri  semen  juga  memanfaatkan  bahan  limbah batu bara ini sebagai bahan tambah pada produksi dari produk semen itu sendiri.
Pemanfaatan limbah abu ini pada berbagai aspek produk konstruksi juga terus dilakukan. Firda &  Yulianti  (2023)  dan  Sumiati,  dkk  (2022),  memanfaatkan fly  ash sebagai  bahan  untuk  stabilisasi tanah dan perkuatan sub-grade pada konstruksi jalan. Togubu, dkk (2019) memanfaatkan bottom ash sebagai material substitusi pasir pada pembuatan paving block hingga 50%. Sedangkan, Wiranata dkk (2022)  melakukan  penelitian  pada  skala  laboratorium  dengan  penerapan  evaluasi  lapangan  dengan menggunakan  material fly  ash dan bottom  ash hingga  100%  pada  lapisan  dasar  perkerasan. Pemanfaatan  dalam  kadar  yang  besar  ini  tentu  akan  memberikan  kontribusi  yang  besar  juga  dalam pengurangan limbah yang ada di lingkungan.
Dalam  skala  pemanfaatan  yang  umum  digunakan  di  masyarakat  seperti paving  block dan sejenis,  hal  ini  akan  dapat  memberikan  manfaat  yang  cukup  baik.  Pemanfaatan  limbah fly  ash dan bottom  ash dengan  proporsi  yang  cukup  besar  akan  berpotensi  mengurangi  hasil  limbah  yang  ada. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  pemanfaatan  kombinasi  limbah fly  ash dan bottom  ash pada  campuran  mortar.  Selain  itu,  nilai  hasil  dari  pengujian  juga  akan  dilakukan penentuan  klasifikasi  penggunaan  pada  produk  konstruksi  berupa  bata  beton  ( paving  block )  yang merupakan salah satu produk lanjutan dari pembuatan campuran mortar.

## METODE
Penelitian  menggunakan  metode  berbasis  eksperimental.  Prosedur  pelaksanaan  eksperimen  ini dimulai dari pengujian karakteristik material, perencanaan campuran, pembuatan benda uji, pengujian benda uji dan klasifikasi mutu bata beton ( paving block ).
Material  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  agregat  halus  lokal  yang  berasal  dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jenis agregat halus yang digunakan adalah termasuk jenis pasir alam. Pemeriksaan karakteristik material agregat halus yang dilakukan antara lain adalah analisis saringan,  kadar  air,  berat  jenis  agregat  halus,  kadar  lumpur,  berat  volume  dan  kandungan  organik. Pengujian  karakteristik  material  mengacu  pada  SNI  yang  berlaku  dalam  pengujian  karakteristik material  dasar  campuran  mortar.  Beberapa  standar  engujian  material  agregat  halus  dan  limbah  yang digunakan  antara  lain  SNI  03-4428-1997  untuk  pemeriksaan  kadar  lumpur  agregat,  SNI  03-4804- 1998 tentang berat isi dan SNI 1970-2008 untuk pengujian berat jenis.
Limbah fly  ash dan bottom ash yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  PLTU  Bukit Asam.  Semen  sebagai  material  pengikat  menggunakan  semen  tipe  Portland  Composite  Cement (PCC).  Komposisi  perencanaan  campuran  menggunakan  metode  pada  SNI  6882  2014.  Adapun spesifikasi properti yang tercantum dalam standar tersebut sesuai dengan tabel 1 berikut ini.
Tabel 1. Persyaratan Spesifikasi Properti Mortar
Mortar Tipe Kuat Tekan Rata-rata Umur 28 Hari, min Retensi Air, min Kadar Udara, maks MPa % % Semen Mortar M 17,2 75 12 S 12,4 75 12 N 5,2 75 14 O 2,4 75 14
Sumber: SNI 6882 2014
Berdasarkan tabel di atas, maka ditargetkan spesifikasi dengan jenis semen mortar untuk target kekuatan  rata-rata  pada  umur  28  hari  sebesar  12,4  MPa.  Spesifikasi  ini  termasuk  dalam  spesifikasi semen mortar pada tipe S. Target perencanaan campuran ini yang akan digunakan sebagai spesifikasi semen mortar normal yang digunakan, sebagai acuan perbandingan pada mortar dengan pemanfaatan limbah  kombinasi fly  ash dan bottom ash .  Target  spesifikasi  mortar  ini  diambil  untuk  mengimbangi
target mutu terendah dari target produk konstruksi paving block dengan mutu D yang membutuhkan nilai kuat tekan rata-rata minimal sebesar 10 kN.
Benda uji dibuat dalam bentuk kubus dengan ukuran 5cm x 5cm x 5cm. Jumlah benda uji tiap variasi adalah 3 benda uji. Variasi benda uji dibuat pada beberapa rasio campuran semen dan agregat halus, yaitu 1:2, 1:3 dan 1:4. Tiap rasio campuran ini akan dilakukan substitusi pada material agregat halus.  Persentase  substitusi  agregat  halus  menggunakan  kombinasi  fly  ash  dan  bottom  ash  sebanyak 0%,  25%,  50%,  75%  dan  100%.  Persentase  substitusi  sebesar  0%  merupakan  mortar  normal, sedangkan  persentase  substitusi  sebanyak  100%  ialah  mortar  tanpa  agregat  halus.  Benda  uji  akan dilakukan  pengujian  pada  hari  ke  28  hari  untuk  mengetahui  potensi  kuat  tekan  maksimum  dari masing-masing variasi benda uji tersebut. Hasil pengujian kuat tekan rata-rata pada umur 28 hari akan menjadi  acuan target kuat tekan yang diklasifikasikan pada tipe mortar dan paving block sesuai  SNI yang  berlaku.  Perawatan  benda  uji  dilakukan  pada  media  air  sesuai  dengan  umur  rencana  pengujian yang akan dilakukan.
Pengujian benda uji dilakukan dengan menggunakan alat uji tekan dengan skema pembebanan aksial  pada  permukaan  penampang  benda  uji.  Nilai  kuat  tekan  merupakan  nilai  perbandingan  antara beban  aksial  yang  tercatat  pada  alat  uji  tekan  terhadap  luasan  bidang  tekan.  Metode  pengujian  ini berdasarkan SNI 03 0691 1996.
Kuat Tekan = P/L (1)
Keterangan: P = Beban tekan, N L = Luas bidang tekan, mm²
Bata  beton  ( paving  block )  yang  merupakan  salah  satu  produk  konstruksi  lanjutan  dari  mortar memiliki beberapa  klasifikasi mutu sesuai dengan mutu  kuat tekan. Klasifikasi ini merupakan acuan dalam  kelayakan  penggunaan  dari  produk paving  block di  lapangan.  Berikut  ini  merupakan  tabel klasifikasi mutu paving block berdasarkan kuat tekan menurut SNI 03 0691 1996.
Tabel 2. Klasifikasi Mutu Paving Block Berdasarkan Kuat Tekan
Mutu Kuat Tekan Rata-rata Min. MPa MPa A 40 35 B 20 17 C 15 12.5 D 10 8.5
Sumber: SNI 03 0691 1996
Berdasarkan Tabel 2 di atas, didapatkan juga informasi penggunaan masing-masing klasifikasi paving block berdasarkan kategori mutu yang tertera, yaitu: 1. Paving block dengan mutu A digunakan untuk jalan; 2. Paving block dengan mutu B digunakan untuk peralatan parkir;
3. Paving block dengan mutu C digunakan untuk pejalan kaki;
4. Paving block dengan mutu D digunakan untuk taman dan penggunaan lain.
Data  hasil  pengujian  akan  ditampilkan  dalam  bentuk  tabel  dan  grafik,  untuk  memberikan informasi  yang  menyeluruh  dari  hasil  pengujian  dalam  penelitian  ini.  Persentase  perbandingan  hasil pengujian  berdasarkan  variasi  campuran  juga  akan  dilakukan  sebagai  penjelasan  lebih  rinci  dari keseluruhan hasil pengujian kuat tekan beton yang telah dilakukan.

## HASIL
Berdasarkan  hasil  pengujian  yang  dilakukan  di  laboratorium,  didapat  data  perencanaan campuran benda uji sesuai dengan variasi benda uji yang direncanakan dan data nilai hasil pengujian
kuat  tekan  pada  benda  uji.  Komposisi  perencanaan  campuran  mortar  didapatkan  dari  metode perhitungan berdasarkan pada SNI 6882 2014 yang diuraikan pada tabel 3 berikut ini.

## Tabel 3. Komposisi Perencanaan Campuran Mortar Normal
Komposisi Material Mortar 1:2 1:3 1:4 Semen gr 587 391 293 Agregat Halus gr 1220 1220 1220 Fly Ash gr 0 0 0 Bottom Ash gr 0 0 0 Sumber: Data Olahan (2023)
Tabel 4. Komposisi Perencanaan Campuran Mortar 100% Fly Ash Bottom Ash
Komposisi Material Mortar 1:2 1:3 1:4 Semen gr 586 391 293 Agregat Halus gr 0 0 0 Fly Ash gr 421 421 421 Bottom Ash gr 400 400 400
Sumber: Data Olahan (2023)
Komposisi  perencanaan  campuran  benda  uji  mortar  normal  menggunakan  agregat  halus  tanpa substitusi  dan  komposisi  variasi  lainnya  secara  bertingkat  sebesar  25  %  akan  dilakukan  substitusi dengan  kombinasi fly  ash dan bottom  ash .  Pembuatan  benda  uji  akan  disesuaikan  dengan  volume kebutuhan  material  benda  uji  berdasarkan  kebutuhan  jumlah  benda  uji  per  variasinya.  Pelaksanaan pembuatan benda uji dilakukan dalam sekali batch per variasi benda uji.
Setelah  proses  perawatan  benda  uji  selama  28  hari,  maka  dilakukan  pengujian  kuat  tekan mortar dengan alat uji kuat kuat. Berdasarkan hasil pengujian kuat tekan benda uji pada umur 28 hari, didapatkan rata-rata hasil nilai pengujian yang ditampilkan pada Tabel 5 sebagai berikut.
Tabel 5. Hasil Pengujian Kuat Tekan
Mortar Kuat Tekan Mortar (kN) Persentase Substitusi Fly Ash Bottom Ash 0% 25% 50% 75% 100% 1:2 35,26 39,47 27,08 26,33 24,64 1:3 28,72 30,41 26,06 25,07 23,54 1:4 26,07 28,08 24,45 23,79 22,87
Sumber: Data Olahan (2023)
Secara  umum,  nilai  kuat  tekan  yang  dihasilkan  dari  pengujian  kuat  tekan  pada  penelitian  ini adalah  berkisar  antara  22  kN  hingga  39  kN.  Nilai  kuat  tekan  tertinggi  terdapat  pada  mortar  dengan variasi  substitusi  sebesar  25%  limbah fly  ash dan bottom  ash ,  sedangkan  nilai  kuat  tekan  rata-rata terendah  terdapat  pada  variasi  substitusi  sebesar  100  %  atau  menggunakan fly  ash dan bottom  ash secara penuh dalam mengganti material agregat halus.
Tabel 6. Pengaruh Persentase Substitusi Terhadap Hasil Kuat Tekan
Mortar Persentase Pengaruh Substitusi Terhadap Kuat Tekan Persentase Substitusi Fly Ash Bottom Ash 25% 50% 75% 100% 1:2 12% -23% -25% -30% 1:3 5% -8% -10% -15% 1:4 6% -5% -6% -9%
Sumber: Data Olahan (2023)
Pada variasi mortar 1:2, nilai kuat tekan tertinggi adalah 35,26 kN dan terendah sebesar 24,64 kN.  Terjadi  peningkatan  sekitar  3  kN  atau  12  %  pada  penggunaan  substitusi  sebesar  25%.
Selanjutnya,  nilai  kuat  tekan  langsung  menurun  pada  substitusi  sebesar  50  %  hingga  100  %. Penurunan  kuat  tekan  paling  besar  terjadi  pada  persentase  substitusi fly  ash dan bottom  ash sebesar 100 % atau penggunaan secara penuh fly ash dan bottom ash .
Pola peningkatan dan penurunan nilai kuat tekan pada campuran mortar 1:3 dan 1:4 relatif sama dengan pola peningkatan dan penurunan pada campuran mortar 1:2. Namun, penurunan terbesar nilai kuat tekan mortar terjadi pada campuran mortar 1:2 dengan variasi substitusi sebesar 100 %.
Selisih  nilai  kuat  tekan  antara  variasi  substitusi  yang  paling  rendah  adalah  pada  campuran mortar 1:4. Peningkatan dan penurunan yang terjadi masih berkisar 10 % terhadap kuat tekan mortar normal.  Nilai  peningkatan  maksimal  sebesar  6  %  atau  lebih  kurang  2  kN  dan  penurunan  maksimal sebesar 9 % atau sekitar 4  kN. Berikut  ini ditampilkan  grafik dari  hasil pengujian kuat  tekan mortar yang telah dilakukan.
G ambar 1. Grafik Hasil Pengujian Kuat Tekan
Sumber: Data Olahan (2023)
Berdasarkan  gambar  1,  pola  hasil  kuat  tekan  pada  masing-masing  komposisi  rasio  campuran mortar dan variasi substitusinya relatif sama. Peningkatan pada persentase kecil pada variasi substitusi agregat  halus  dengan  limbah  dan  terjadi  penurunan  pada  penggantian  agregat  halus  sekitar  setengah bagiannya hingga penggantian agregat halus secara penuh dengan limbah.

## Pembahasan
Pemanfaatan limbah fly ash dan bottom ash pada komposisi substitusi seperempat dari jumlah agregat  halus  yang  diperlukan,  tidak  hanya  memberikan  manfaat  penggunaan  limbah  sebagai  salah satu  cara  yang  berpotensi  mengurangi  keberadaan  limbah,  namun  juga  memberikan  manfaat  berupa peningkatan  mutu  kuat  tekan  dari  campuran  mortar  itu  sendiri.  Namun  jika  untuk  memaksimalkan pemanfaatan  limbah,  penggunaan  secara  penuh  sebagai  pengganti  agregat  halus  merupakan  pilihan yang cukup baik, terutama pada komposisi penggunaan agregat halus yang cukup banyak. Namun di sisi lain, komposisi rasio semen dan agregat halus sebesar 1:4 juga memberikan nilai mutu kuat tekan yang tergolong cukup rendah dibandingkan rasio yang lebih kecil.
Tabel 7. Klasifikasi Mutu Paving Block
Mortar Klasifikasi Mutu Paving Block Persentase Substitusi Fly Ash Bottom Ash 0% Mutu 100% Mutu 1:2 35,26 kN B 24,64 kN B 1:3 28,72 kN B 23,54 kN B 1:4 26,07 kN B 22,87 kN B Sumber: Data Olahan (2023)
Klasifikasi  mutu paving  block dilakukan  dari  hasil  pengujian  kuat  tekan  mortar  kubus  pada umur  mortar  28  hari  sesuai  dengan  SNI  03  0691  1996.  Secara  keseluruhan,  nilai  kuat  tekan  dari mortar  termasuk  ke  dalam  mutu paving  block tipe  B.  Hal  ini  dikarenakan  nilai  kuat  tekan  secara keseluruhan  berada  pada  rentang  nilai  20  kN  hingga  39  kN.  Sehingga,  dengan  menggunakan kombinasi  rasio  campuran  dengan  pemanfaatan  limbah fly  ash dan bottom  ash secara  penuh  juga termasuk  dalam  kategori  mutu paving  block yang  bisa  dimanfaatkan  untuk  peralatan  parkir,  fasilitas pejalan  kaki,  taman  dan  penggunaan  yang  lebih  sederhana.  Jika  ingin  ditingkatkan  menjadi  kategori mutu paving  block yang  lebih  tinggi,  maka  kemungkinan  diperlukan  penggunaan  rasio  campuran mortar dengan target mutu yang lebih tinggi, yaitu perencanaan mutu di atas campuran mortar 1:2.

## SIMPULAN
Perencanaan  rasio  mortar  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  pada  rentang  1:2  hingga 1:4.  Rasio  komposisi  ini  merupakan  rasio  perbandingan  antara  semen  dan  agregat  halus.  Substitusi limbah fly  ash dan bottom  ash dilakukan  terhadap  persentase  kebutuhan  agregat  halus  dalam komposisi campuran mortar. Acuan klasifikasi mutu yang digunakan dalam produk konstruksi adalah klasifikasi mutu produk paving block.
Substitusi fly  ash dan bottom  ash yang  cukup  kecil  dapat  meningkatkan  mutu  kuat  tekan, sedangkan dengan substitusi lebih dari seperempat jumlah agregat halus akan menurunkan mutu kuat tekan.  Peningkatan  mutu  terbesar  terjadi  hingga  12  %  dan  penurunan  mutu  terbesar  sebesar  30%. Perubahan mutu kuat tekan akibat substitusi limbah cukup rendah terjadi pada perencanaan komposisi mutu  yang  rendah.  Sedangkan,  pengaruh  perubahan  nilai  kuat  tekan  yang  cukup  tinggi  terjadi  pada perencanaan komposisi mutu yang lebih tinggi.
Pemanfaatan  substitusi  material  dari  kombinasi fly  ash dan bottom  ash dapat  memenuhi spesifikasi  untuk  dapat  digunakan  dalam  pembuatan paving  block yang  telah  sesuai  dengan standardisasi yang berlaku di Indonesia dalam SNI 03 0691 1996. Paving block dengan pemanfaatan substitusi  kombinasi fly  ash dan bottom sebagai  pengganti  agregat  halus  pada  penelitian  ini  dapat termasuk  dalam  kategori  mutu  B.  Kategori  mutu  ini  merupakan  produk  konstruksi  yang  dapat dimanfaatkan untuk peralatan parkir, infrastruktur pejalan kaki, taman dan penggunaan lain. Namun, produk  paving  block  dengan  substitusi fly  ash dan bottom  ash pada  penelitian  ini  belum  dapat digunakan pada fungsi yang lebih tinggi seperti halnya penggunaan dalam infrastruktur jalan, dimana boleh  digunakan  jika  produk paving block masuk  dalam  kategori  mutu  A  atau  dengan  nilai  rata-rata kuat tekan di atas 30 kN.
Dilihat  dari  pola  hasil  penelitian,  potensi  pemanfaatan  substitusi fly  ash dan bottom  ash yang lebih  besar  bisa  didapatkan  pada  penggunaan  komposisi  rasio  campuran  mortar  yang  lebih  tinggi. Namun,  potensi  penurunan  mutu  kuat  tekan  ini  mungkin  akan  didapatkan,  sebagai  efek  dari peningkatan komposisi rasio campuran mortar yang lebih besar.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  A.,  &  Leksono,  E.B.  2021.  Pemanfaatan  Limbah Fly  Ash Batu  bara  Sebagai  Koagulan Dengan Konsep Reverse Logistics. Jurnal ITECH, 7(1), p39-44.
Firda,  A.,  &  Yulianti,  D.  2022.  Penggunaan  Limbah Fly  Ash Dan  Epoxy  Resin  Sebagai  bahan Stabilisasi Tanah Terhadap Daya Dukung Tanah Di Jalan Irigasi Palembang. Jurnal Deformasi, 7(1), 10-20.
Sumiati,  dkk.  2022. Efektivitas  Penggunaan  Difa  SS  Pada Soil-Bottom  Ash Dan Soil  Cement Dalam Meminimalkan Kerusakan Sub-Grade Jalan. Teras Jurnal, 12(1), 257-266.
Togubu, J., dkk. 2019. Klas Mutu Paving Block Yang Menggunakan Bottom Ash Limbah Batu Bara Sebagai bahan Pengganti Sebagian Agregat Pasir. Jurnal of Science and Engineering, 24-32.
SNI 03-0691.1996. Bata Beton ( Paving Block ). Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
SNI 03-4428-1997. Pemeriksaan Kadar Lumpur Agregat. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
SNI  03-4804-1998  Metode  Pengujian  Berat  Isi  dan  Rongga  Udara  Dalam  Agregat.  Jakarta:  Badan Standardisasi Nasional.
SNI  1970-2008  Cara  Uji  Pengujian  Berat  Jenis  dan  Penyerapan  Air  Agregat  Halus.  Jakarta:  Badan Standardisasi Nasional.
SNI  6882-2014.  Spesifikasi  Mortar  Untuk  Pekerjaan  Unit  Pasangan.  Jakarta:  Badan  Standardisasi Nasional.
Wiranata, D.Y., dkk. 2022. Use of coal Ash Cement Stabilized Material as Pavement Base Material: Laboratory Characterization And Field Evaluation . Science Direct: Construction and Building Materials , 344.